— 206 — 



Temperatur 



o 



e 



Li 



— 8°,5 



— 8°,0 



— 8°,0 



— 5°,3 



1,2972 

 1,2970 

 1,2977 

 1,3090 

 1,3083 

 1,3107 



1,3053 

 1,3037 

 1,3013 

 1,3133 

 1,3133 

 1,3163 



Na 



Tl 



— 3°,S 



B. Hecht. 



H. Le Chatelier: De l'action de la chaleur sur les ar- 

 giles. (Bull. soc. franc. de min. t, X. p. 201—211. 1887.) 



Verf. bat versucht,, die anderen Methoden schwer zugänglichen wasser- 

 haltigen Thonerdesilicate durch die Temperatur, hei welcher sie ihr Wasser 

 verlieren, zu charakterisiren. Es wurden zu dem Zwecke die Temperaturen 

 beobachtet, bei welchen Verzögerungen (oder Beschleunigungen) in dem 

 gleichmässigen Temperatur-Zuwachs beim Erhitzen eintraten. Zur Messung 

 der Temperaturen wurde eine Thermosäule aus reinem Platin und Platin 

 mit 10 °/ Rhodium verwendet, die Löthstellen derselben wurden in die un- 

 tersuchte Thonmasse eingeschlossen, während mittelst eines alle 2 Secunden 

 überspringenden elektrischen Funkens der jeweilige Stand des Galvanometer- 

 spiegels photographirt wurde. Die Thonmasse befand sich in einem Platin- 

 Oonus von 5 mm. Öffnung, dieser in einem grösseren mit gebrannter Mag- 

 nesia gefüllten Tiegel. Die Auswerthung der Thermosäule geschah durch 

 Bestimmung der Schmelzpunkte bez. Siedepunkte von Wasser, Schwefel 

 (448°), Selen (665°) und Gold (1045°). Die Beobachtungen an zahlreichen 

 Vorkommnissen lassen nicht mehr als 5 wohl unterscheidbare Typen hin- 

 sichtlich des Temperaturwachsthums erkennen. 



I. Halloysit von Miglos (Anlege). Eine undeutliche Verzögerung 

 zwischen 150° und 200°; eine starke unterhalb 700°, dann eine plötzliche, 

 bei 1000° beginnende Beschleunigung des Temperaturwachsthums. Identisch 

 mit diesem war das Verhalten von 14 anderen Halloysiten , Bauxiten etc. 

 (vergl. die Analysen eines Theiles derselben weiter unten in diesem Ref.). 



2. Allophan von St. Antoine (Oise). Nur eine schwache Verzögerung 

 zwischen 150° und 220°; bei 1000 1 wieder plötzliche Beschleunigung. Drei 

 Allophane anderer Fundorte und Collyrit aus den Pyrenäen verhalten sich 

 ebenso. 



3. Krystallisirter Kaolin von Red mountain, Colorado. Nur eine bei 

 770° endigende starke Verzögerung und eine schwache Beschleunigung 

 bei 1000°. Die letztere schwankt bei verschiedenen Proben und ist jeden- 

 falls durch eine wechselnde, stets geringe Beimengung von amorphem Thon 

 verursacht. Verschiedene französische und chinesische Kaoline verhalten 

 sich ähnlich. 



4. Pyrophyllit von Beresowsk. Eine deutliche, bei 700° endigende 

 Verzögerung und eine undeutliche bei 850°. Ebenso ein Pagodit von China. 



5. Montmarillonit von Saint-Jean de Cöte (Dordogne). Eine bedeu- 

 tende Verzögerung bei 200°, eine zweite geringere bei 770°, eine dritte 



